• MIN iM 



quantités, sur ht cause desquelles on est le plus soiivent dans 

 l'erreur ou du moins dans l'incertitude, il est mtiue vrai de 

 dire que l'analyse chimique , bien appliquée à lu métallur- 

 gie, ne peutmanquer d'amener des perfectionneniens remar- 

 quables dans les procédés. 



Nous n'entendrons par essais chimiques ou essais par la voie 

 humide que ceux qui sont très-faciles à pratiquer. 



Essais de fer. 



§ V. Les minerais de fer qui contiennent de l'eau et de l'acide 

 carbonique , doivent en être débarrassés par une calcinatioa 

 préalable , et l'on constate la perte qu'ils éprouvent dans 

 cette opération. 



Quelques minerais fort riches et presque sans mélange de 

 gangue terreuse, se présentent comme des oxides purs, et 

 peuvent êti*e réduits, immédiatement et même en morceaux 

 assez gros, par cémentation , en les tenant au milieu du 

 charbon dans un creuset brasqué que l'on chauffe, placé sous 

 la moufle d'un fourneau d'essai. 



On convertit ainsi Its morceaux de minerai, en fer un peu 

 malléable et presque pur; mais, pour obtenir un semblable 

 résultat, il faut opérer sur des échantillons choisis de fer 

 oligiste ou de fer spathique. 



En général, les minerais de fer sont composés d'oxide et 

 de substances terreuses en quantité notable , de sorte qu'un 

 procédé d'essai qui puisse convenir au plus grand nombre 

 d'entre eux , doit offrir le moyen de fondre complètement 

 toutes les matières étrangères , en même temps que l'oxide 

 sera réduit. Le horax , calciné ou vitrifié, afin d'éviter les in- 

 convéniens du boursouflement que la chaleur fait éprouver 

 à celui qui est simplement cristallisé, est un fondant très- 

 énergique, et qui convient très-bien pour les essais de fer : 

 on l'emploie dans des proportions diverses , suivant la quan- 

 tité présumée des matières terreuses mêlées avec l'oxide de 

 fer. On en met depuis \ de partie jusqu'à poids égal ; quelque- 

 fois on l'emploie mêlé avec de la pierre calcaire, du spath 

 fluor ou du verre ordinaire. 



Pour faire un essai de fer, on pulvérise avec soin le mi- 

 nerai préalablement grillé dans les cas indiqués ci-des.sus : on 



